über den Saigerhültenprozefs. 47 



Absaigerung mehr bewirken. Wird die Hitze aber zu sehr verstärkt, 

 so werden die Verbindungen nach bestimmten Mischungsverhältnissen 

 wieder zerstört und es wird dann die Saigerung aus chemischen Grün- 

 den unmöglich. 



3. Das Darren. Läfst sich gleich die Gränze nicht genau be- 

 stimmen , bis zu welcher die Ausscheidung des Bleies aus dem Frisch- 

 stück durch das Saigern noch möglich ist , und beruht es gleich nur 

 auf Vermuthung, dafs die Entbleiung durch die vollständigste Saigerung 

 nur bis zu einem Bleigehalt des Kiehnstocks von 21, A3 Prozent ge- 

 bracht werden kann ; so ist doch so viel gewifs, dafs eine solche Gränze 

 vorhanden ist und dafs der ganze Prozefs des Saigerns schon unter die- 

 ser Gränze durch zu starke Temperaturerhöhung , welche die Sehmelz- 

 hitze des Kupfers noch nicht erreicht , gänzlich unterbrochen wird. 

 Wahrscheinlich ist es eine Folge der gegen das Ende der Saigerarbeit 

 zu sehr verstärkten Hitze, dafs die am besten abgesaigerten Kiehnstöcke 

 noch einen Bleigehalt von 24 bis 28 Prozent behalten und dadurch zu 

 einer noch grösseren Unvollkommenheit des Scheidungsverfahrens , als 

 die Natur desselben schon ohnedies mit sich bringt , Veranlassung ge- 

 ben. Um einen so grofsen Gehalt an Blei, und in demselben Verhält- 

 nifs auch an Silber, nicht zu verlieren, werden die Kiehnstöcke zum 

 Darren abgegeben. So nothwendig es war, die Frischstücken beim Sai- 

 gern mit Kohle zu umgeben und den Zutritt der unzerlegten atmosphä- 

 rischen Luft möglichst abzuhalten ; eben so nothwendig ist es , den 

 Kiehnstöcken beim Darren jedes Reduktionsmittel zu entziehen und die 

 Erhitzung durch Flammenfeuer und mit Luftzutritt zu bewirken. Im 

 Darrofen werden die Kiehnstöcke einer ungleich gröfseren Hitze, als auf 

 den Saigerheerden gegen das Ende der Saigerarbeit, ausgesetzt. Nur zu 

 Anfange der Darrarbeit darf das Feuer nicht zu stark seyn , weil die 

 Kiehnstöcke wie vorhin erwähnt, noch Werke fallen lassen, die sich 

 beim Erkalten auf den Saigerscharten in der Masse des Kiehnstocks aus- 

 gebildet hatten. Eine zu schnell gesteigerte Hitze im Darrofen würde 

 durch das Zurückführen zu einer allgemeinen Verbindung, das Schmel- 

 zen des Kiehnstocks bewirken. Erst wenn keine Werke mehr nieder- 

 tropfen, sondern wenn, statt des regulinischen Metalles, ein verkalktes 



